Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-1998-106 (Year: 1998, Number: 106)
Era: 1990-2004
Section: a 14/1998. (XI. 27.) GM rendeletben foglaltak alapján megvizsgáltam, és megállapítottam, hogy azok a Gázpalack
Paragraph Index: 211

1. táblázat Ötvözet Vegyi összetétel %-ban Cu Mg Si Fe Mn Zn Cr Pb Ti Egyéb Al „A” legalább legfeljebb — 0,1 0,6 1,2 0,7 1,3 — 0,5 0,4 1,0 — 0,2 — 0,25 — 30ppm — 0,1 egyenként 0,05 maradék „B” legalább legfeljebb — 0,1 1,0 1,4 1,2 1,6 — 0,5 0,8 1,0 — 0,2 — 0,1 — 30ppm — 0,2 — — maradék „C” legalább legfeljebb — 0,1 0,4 0,9 0,2 0,7 — 0,5 — 0,3 — 0,2 — 0,1 — 30ppm — 0,2 összesen 0,15 maradék az „A” és a „B” típusú ötvözet a palacktesthez, a „C” típusú ötvözet pedig a nyomásnak ki nem tett részekhez használható fel, 1998/106. szám — kosárgörbe alakú fenéknél 0,003× D≤b≤0,08× D r≥0,01× D R≤D H≥0,18× D r≥2b h≥4b — elliptikus alakú fenéknél 0,003× D≤b≤0,08× D H≥0,18× D h≥4× b — félgömb alakú fenéknél 0,003× D≤b≤0,16× D 2.3.4.2. A domborított fenekek falvastagsága nem lehet kisebb, mint a következő összefüggésből számított érték: b = Ph× D 20× R e 4 ⁄ 3 × C (mm) A C alaktényezőt a VI. fejezet 2. mellékletében lévő táblázatból kell meghatározni. 2.3.4.3. A domborított fenék névleges falvastagsága legalább a palack hengeres részének névleges falvastagságával legyen egyenlő. 2.4. Szerkezeti kialakítás, kivitelezés A Szabályzat III. fejezetének 2. pontjában előírt követelményeket figyelembe kell venni. 2.4.1. Megfelelő ellenőrzéssel gondoskodni kell arról, hogy a palackok gyártásához felhasznált lemezek és alkatrészek mentesek legyenek olyan hibáktól, amelyek csökkenthetik a palackok biztonságos használatát. 2.4.2. A gyártás során minden palacknál ellenőrizni kell a következőket: — a falvastagság egyetlen helyen sem kisebb a rajzon előírtnál, — a palack külső és belső felülete mentes az olyan hibáktól, amelyek a biztonságot veszélyeztetnék. 2.4.3. Azonos keresztmetszetben mért legkisebb és legnagyobb falvastagság különbsége (excentrikusság) nem lehet nagyobb, mint a két falvastagság átlagának a 10%-a. A 4 mm-nél kisebb falvastagságú palackoknál ez az érték nem haladhatja meg a 0,8 mm-t. 2.4.4. A köpeny hengeres részének a köralaktól való eltérése (ovalitása), azaz a legnagyobb és a legkisebb külső átmérő közötti különbség ugyanabban a keresztmetszetben, nem lehet nagyobb a közepes átmérő 2%-ánál. A palack hengeres része alkotóinak eltérése (kardossága) az egyenestől — a hosszára vonatkoztatva — méterenként legfeljebb 10 mm lehet. 2.4.5. A hegesztésre vonatkozó előírások 2.4.5.1. A tompahegesztésű varratokat teljes egészében gépi vagy automatikus hegesztési eljárással kell készíteni. A nyomástartó részek tompahegesztésű varratai nem lehetnek a fenékperem közelében. A tompavarratokat lefedni nem szabad, azoktól a legközelebbi varratnak legalább 10 mm-re kell lenni. A tompavarratnál az élek eltolódása nem lehet több, mint a falvastagság 1/5-öd része. 2.4.5.2. A palack nyomástartó részeinek hegesztett varratai feleljenek meg a következő feltételeknek (lásd a VI. fejezet 4. mellékletében megadott ábrákat): — hosszvarrat: teljes falvastagságban áthegesztett tompavarrat, — körvarrat (a nyakgyűrű és a palack felső részének hegesztési varrata kivételével): teljes falvastagságban áthegesztett tompavarrat (az alátétsávos varrat a tompavarratok különleges formájának számít), — nyakgyűrűt és a palack felső részét összekötő hegesztési varrat: tompavarrat vagy sarokvarrat; a tompavarrat a teljes falvastagságban áthegesztett (az alátétsávos varrat a tompavarrat különleges formájának számít); más varratkialakítás is alkalmazható, ha a felső fenékbe hegesztett nyakgyűrű a palack belsejében van, és azt olyan hegesztési varrattal rögzítették a palackfenékhez, amely nem vesz részt a palack tömítésében (pl. a VI. fejezet 4. melléklet 4. ábrája szerinti). 2.4.5.3. A hegesztési varrat nem térhet el az illesztés vonalától, és a hegesztési varratokban nem lehet olyan hiba, amely a palackok biztonságát veszélyeztetheti. 2.4.5.4. A hegesztett kötéseket úgy kell kialakítani, hogy azok a palack használata közben is ellenőrizhetők legyenek. 2.4.5.5. Varratjavítás csak engedélyezett hegesztési eljárás szerint történhet. 2.4.5.6. Hőkezelést követően a palackon hegesztéssel javítást végezni nem szabad. 2.4.5.7. A palackok alkatrészeinek ráhegesztésére vonatkozó előírásokat a III. fejezet 2.2.7. pontja tartalmazza. 2.4.5.8. A hegesztési varratok ellenőrzése

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/2eebbe714d39ba2d36501d36b733490bac312f11/dokumentumok/3059594ac203937a2a3e3d2de80209157e3b384e/letoltes